DE L’ARGENT. 
99 
Les 3 e "’ ,28 pèsent O" 1 ,004.36, et / kilogramme contient 0 gr ,035.37 de gaz. 
Pendant l’extraction du gaz, il s’est volatilisé (F,006.34 de métal, soit 
0 gr ,051.60 par kilogramme d’argent. 
II. L’argent mis en expérience est une partie du même métal ayant servi 
à l’essai précédent, mais qui avait été maintenu pendant cinq heures au 
rouge sombre, dans un courant d hydrogène sec et refroidi dans le courant. 
Après avoir introduit la nacelle avec le métal dans le tube de verre, on a 
fait le vide dans tout le système et l’on a remplacé le gaz extrait, à deux 
reprises, par de l’hydrogène pur et sec : 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de la grenaille d’argent préala¬ 
blement chauffées au rouge sombre, dans un courant d’hy¬ 
drogène sec. 
c. Poids de l’argent .... 
o ••••••••• 
d. Poids de la nacelle et de l’argent chauffés pendant 
huit heures dans le vide, entre le rouge naissant et le rouge 
sombre. 
e. Poids de l’argent. 
f. Volume à 0° et 0 m ,760 du gaz récolté ...... 
Un kilogramme d’argent fournil.. 
de gaz ; il contient donc 0 gr ,000.45 d’hydrogène. 
Pendant l’extraction du gaz, il s’est volatilisé 0 gl ',006.00 
0 ê ‘,044 par kilogramme d’argent. 
40,917.00 
177,491.00 
136,574.00 
177,485.00 
136,568.00 
0 cm3 ,70 
5 cm3 ,10 
de métal, soit 
III. L’argent employé provenait de la réduction du chlorure d’argent pur 
par l’hydroxyde de potassium et le sucre de lait. Il était à l’état de barreaux 
découpés dans une latte du poids de 2875 grammes. Les barreaux avaient 
été soumis successivement a I action de I hydrogène et de I 'air } à la tempéra¬ 
ture rouge sombre. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 40,917.00 
b. Poids de la nacelle et des trois barreaux d’argent . . 196,382.50 
